(191 lieber d. Vork. v. gedieg. Eisen in einem Basaltg. bei Ovifak etc. 127 



von dnukelgTUueiFarbe und blasiger Textur umgeben und es lag ebenfalls 

 iui Basaltgang eingeschlossen. Die Grundmasse erwies sich unter dem 

 Mikroskop als aus Feldspath bestehend. In diesem waren eingesprengt 

 zahlreiche Partien von g'raulichen, glänzenden Schuppen nebst einem tief- 

 schwarzen Magneteisen oder graphitartigen Mineral. Grüner Augit kam 

 sehr sparsam vor. An einzelnen Punkten kamen sehr viel rothe Spinelle 

 vor, welche indessen an anderen vollständig fehlten. Die Eisenflitter 

 waren sehr dehnbar. Vor dem Löthrohre schmolz es sehr langsam unter 

 schwacher Aufblähung-. 



Specifisches Gewicht bei 14° C. = 3- 141. 



Sauerstotf 



SiO., 36-59 19-51 



Al.Oj 19-18 8-92 



FeO . . 14-85 3.-30] 



MnO 0-29 0-06/ 



MgO 7-24 2-89 > 9-04 



CaO 8-73 2-591 



Na^O 0-79 0'2o) 



Fe 5-01 



Ni ' 0-25 



Gl 0-23 



C 2-55 



H? 0-31 



96-02 Sauerstotfquotient = 0920. 



Ausserdem eine Spur von S, K.O, Co und Ca. 



Eine Probe von 0-381 gr. gab 0-0035 Glühverlust^ entsprechend 

 0-91 Perc. 



Der grosse Gewichtsverlust bei der Analyse konnte möglicher 

 weise daher rühren, dass etwas Eisen als Oxyd und ausserdem dass ein 

 grosser Theil der Feuchtigkeit als Wasser enthalten war. 



9, Dunkelgrünbraunes Gestein, welches eine Rinde 

 um das vorhergehende bildet. 



Die Grundmasse wird von Feldspath gebildet. In demselben kommt 

 sparsam ein grünes und ein braunes, augitähnliches Mineral vor, sammt 

 an einigen Punkten angehäuften Körnern von rothem Spinell. Magnet- 

 eisen konnte nicht mit Sicherheit unterschieden werden. Ebensowenig 

 kam in dem unter dem Mikroskop untersuchten Dünnschlitf gediegenes 

 Eisen vor. Dem äusseren Aussehen nach stimmte das Gestein sehr mit 

 der Rinde des unter Nr. 5 beschriebenen überein. Vor dem Löthrohr 

 schmolz es sehr langsam. 



